标题：弹性漆
简 介
弹性漆采用高弹性合成树脂乳液制成，是一种预防建筑物表面细微裂缝和预防墙体渗漏的功能型外墙涂料。本品具有较高的回弹性，柔韧性和伸长性，漆拉伸强度和延伸可弥补建筑物基层墙体的细微裂缝，又可称之为弹性建筑涂料。
主要成分：
主要成膜物质弹性外墙乳胶涂料的主要成膜物质是弹性聚丙 烯酸合成树脂乳液它的作用是将涂料中的其他组分粘结成一整体。当涂料干燥硬化后，能附着在被涂基层表面形成均匀的连续而坚韧的带有弹性的保护膜。涂膜的弹性主要是由弹性聚丙烯酸树脂的结构和组成所决定的。这种树脂的大分子高度卷曲，而分子闻的力又较弱，在外力的作用下极易变形。在除去外力后形变消失，因而表现出弹性。通常这种乳液能够自交联，因而具有较好的耐沾污性，是弹性外墙乳胶涂料理想的基料。
颜填料颜料、填料在涂料中不仅能使涂层具有一定的遮盖能力，呈现一定的色彩，而且还能增强涂膜本身强度，颜料、填料还有防止紫外线穿透作用。可以提高涂层的耐老化性和耐候性。
水在水性液状建筑涂料中，水为分散介质，在涂料涂刷到基层上以后依靠水分的蒸发，涂料逐渐干燥硬化．最后形成 均匀的连续的弹性涂膜。
助 剂
改善涂料及涂膜性能。是涂料总量的百分之几，千分之几，甚至万分之几，但作用显著。
弹性漆的配方
弹性漆又称橡胶漆、类肤漆，是一种手感漆常用于经常接触的物件表面给人以柔和的质感，是现在流行的一种油漆。常用于建筑外墙涂料。
下面简单介绍弹性漆的配方及其原理。
油漆配方示例
A组分：
二甲苯 30
丁酯 30
二丙酮醇 30
环已酮 10
弹性树脂 30-35%
流 平 剂 1-3%
消光粉 6%
弹性剂 1-8%
手感剂 2%
催干剂 2%
5070D 0-5%
B组分：
拜耳3390 100%
C组分：
甲苯 50
丁酯 50
施工要求
按照A:B:C = 8-10:1:3的比例配制油漆，喷好工件后，风干15-20分钟，然后 70℃×30分钟或自干24H。过早烘烤，漆膜中溶剂尚未挥发完，干燥后，漆膜手感较差。
性能的影响
弹性漆手感的要求一般有两种，一类是类似橡胶或人类皮肤的弹性感觉。第二类象绒毛的弹性感觉，在配方设计时，针对不同的手感，用料要加以区别。
1 树脂的选择目前较常用的树脂是饱和聚酯，如拜耳的1650，长润的5800-X-70，盖斯塔夫的317以及巴斯夫的树脂，若要求一类的手感应选择伸展性较大的树脂第二类手感树脂的伸展性中等即可。
2流平剂的选择要求一类手感，流平剂一般用非有机硅类流平剂如BYK-354，表面不需要爽滑，而要求第二类手感的流平剂则选择有机硅类流平剂，如BYK-333，BYK-306等。
3 哑粉的选择固填充料对弹性漆的手感，有降低的作用，选择哑粉的时候，尽量选择消光效果好而粒径小的品种，如OK-520，K-500。
4弹性粉的选择对第一类手感效果，弹性粉尽量少加或不加，因弹性粉主要提供毛绒的手感。
5 溶剂的选择溶剂中不能用醇类溶剂，否则会与固化剂反应，以致油漆干性差，弹性亦差。溶剂亦不能太强，否则对底漆或底材有腐蚀性，溶剂中应有少量环己酮，它对弹性粉和弹性剂有少量溶涨作用，手感会增强。
6固化剂的选择TDI类型固化剂刚性较强，固化后漆膜较硬，手感较差，且不耐黄变，一般不采用。HDI 类型固化剂因链段较长，反应物柔软。较常用于2K PU弹性漆，其中缩二脲固化剂 如N-75，反应较慢，也很少用。HDI三聚体固化剂如3390反应较快，便于快速装，比较常用。
随着人民的生活水平提高对日用品的外观效果要求越来越高如铝粉效果﹑裂纹效果﹑弹性手感效果等等特别是一些经常用手触摸的部位要求喷涂弹性手感漆如吹风筒手柄﹑MP3外壳﹑鼠标﹑手机外壳﹑望远镜﹑伞柄等等不再是要求那种冷冰冰﹑粗糙﹑生硬的感觉而是使人感觉到一种软绵绵爽滑的感觉为此弹性手感漆应运而生.
弹性手感漆现在主要是双组份溶剂​型产品一组份是带羟基的直链聚酯树脂或带羟基有少许支链的改性聚酯树脂另一组份是异氰酸酯类固化剂一般是用HDI三聚体型或缩二脲型.
弹性手感漆的组成:弹性手感漆主要是由弹性树脂﹑固化剂﹑催干剂﹑消光粉﹑弹性粉﹑手感助剂﹑有机溶剂等组成.
【1弹性树脂:
弹性树脂一类是带羟基直链聚酯树脂如本公司的HP-156﹑AL-718﹑HP185另一类是聚氨酯弹性体改性的聚酯树脂如HY-1080﹑1087﹑323C等.两类树脂产品对比而言纯直链型聚酯树脂价格便宜性价比较好而改性聚酯树脂价格相对较高但在某些主要性能(如手感﹑耐刮伤性)方面超过纯聚酯树脂如果客户要求不是太高的话从成本考虑可以采用HP185或HP-156等产品虽然有些性能达不到但大部分性能可以满足.
【2固化剂:
固化剂一般是选择HDI型产品主要是三聚体型﹑拜耳N-75是缩二脲型.在弹性手感漆领域里HDI三聚体比缩二脲型制成漆膜要稍硬但三聚体比缩二脲可施工时限更长(也许是缩二脲型反应时间短)并且三聚体产品粘度低更适宜制造高固含产品.两种类型的固化剂各有所长另外要注意的是固化剂特别容易吸水﹑受潮而造成粘度升高而变质异氰酸根的浓度降低而影响漆膜不干所以建议尽量使用新鲜的HDI型固化剂.
3【消光粉:
在弹性手感漆中消光粉的选择很重要不同的消光粉对手感影响较大市售的消光粉主要有迪高莎公司的OK520﹑TS100、T3200、T3300，东曹公司的K-500、E-1009等,其中K-500的性能是介于OK520和TS-100之间的产品。
我们建议如果只注重消光效果，对透明度无要求，推荐使用OK520；
若对消光效果和透明度都注重，推荐使用K-500;
若对消光效率和透明度都要求特别高，推荐使用TS100、T3200、T3300等；
另外消光粉的分散也是一个重要的过程分散是解聚﹑润湿﹑均匀分布和稳定颗粒的过程一般分散可用高速搅拌装置来实现用树脂加少量溶剂在适中的粘度下高速分散15～25分钟就可以避免分散温度超过50℃为达到理想的分散结果应使容器中液体保持适当的旋涡状正确的分散状态是浆体呈旋涡状并刚好能看到搅拌叶的中心部位并且搅拌叶不应在容器的正中心部位大概调节浆叶周边速度至5～6米/秒具体运用公式如下:
周边速度(米/秒)={3.14.浆叶直径(厘米).每分钟转速(转/分钟)}/6000
需特别提及的是TS100，TS100是气相法生产的二氧化硅，相较前面的K-500和OK520等沉淀法生产工艺的二氧化硅来说，分散起来要困难一些；
分散:TS100产品加入树脂和溶剂中后整个体系是透明此时不要认为TS100已分散好仍需要以上较好的分散才可以消光粉良好的分散对油漆的沉降性有重要影响弹性手感漆良好的防沉性一般是2周～2个月内不沉淀或少量软深沉(手摇即可分散)油漆的沉降特性除了和消光粉分散有关外和溶剂的选择也有关此部分下面再讲.
【4弹性粉:
主要是日本大日精化公司的5070D产品和道康宁公司的产品这里主要介绍5070D产品.5070D弹性粉是一种聚氨酯型的粉末微观结构是圆球状平均粒径是7um左右分散到树脂中是乳白状产品透明度比消光粉稍差在弹性手感漆中主要起增强肉厚感和爽滑感作用添加量一般为2%～9%之间该产品具有优良的分散性和消光粉一起分散即可耐溶剂和耐热性优良
【5催干剂:
主要建议有二月桂酸二丁锡(DBTDL)型不同公司的锡催干剂的催干效率不同.我们建议选择美国气体公司的T-12和本公司的CD-117产品在用量方面不同的树脂型号的固化剂型号两者之间的比例会造成催干剂用量变化较大典型用量是0.05～1%之间具体用量请参考建议配方和以实验为准.总体的原则是在保证油漆可施工时间在2～4小时左右选择.如锡催干剂加量少反应速度慢在一定时间内AB组份不能充分反应使漆膜变软耐刮伤性变差。
【6手感助剂:
手感助剂​分为弹性浆和流平增滑剂两大产品.市售的弹性浆产品可以使弹性手感漆在弹性和爽滑性得以改善不同的弹性浆效果会有些不同我司不建议在弹性手感漆里添加弹性浆.
另一类是流平增滑剂适当的添加流平增滑剂可提高弹性手感漆的平滑性但要注意体系的相容性和重涂性.
【7溶剂:
由于弹性手感漆是聚氨酯类产品要求溶剂一定是聚氨酯无水级.如果溶剂过量含水则可能固化剂先与水份反应消耗掉一部份固化剂而使漆膜不干﹑变软﹑耐刮伤性变差此反应的时间的延后性.具体说A+B+C组份混合后立即10分钟之内施工漆膜是可以干燥的但10分钟后漆膜就会慢慢不干了.如有此种现象则可证明溶剂中的水份含量超标了是溶剂的种类的选择方面最好选酯类﹑醚酯类(如丁酯​﹑乙酯﹑丙二醇甲醚醋酸酯乙二醇乙醚醋酸酯)乙二醇单丁醚最好不用;第二选择可用MIBK﹑MEK﹑CYC﹑DAA﹑DIBK等;最后也可用比苯类溶剂.溶剂的溶解度参数与树脂尽量相差不要太大否则会造成漆膜一些不良现象.溶解力针对不同的塑料底材溶解力太强会腐蚀底材而引起烧焦现象此时可用DIBK﹑DAA﹑MIBK﹑ACE等调节溶解力.不同的溶剂种类可能引起的弹性手感漆分水现象和沉淀现象不同选择和弹性树脂相溶性不好的溶剂如苯类﹑烃类﹑DAA等分造成分水现象和沉淀现象较重.不同溶剂的挥发速度也会直接影响到漆膜的流平如DIBK﹑DAA﹑PMA对漆膜的流平会起正面的作用而乙酯﹑甲苯﹑丙酮则相反.
弹性手感漆检测:首先干净手触摸是否光滑﹑细腻﹑柔软的触感等再次检验耐刮伤性用指甲横刮和竖刮有无把漆膜刮伤留下痕迹是否明显.手感漆要求摸上去光滑细腻柔软的触感用指刮不能破坏漆膜印痕基本上能抹去不能明显看出来.
在中国市场上,弹性漆已经逐步开始普及，主要用于家电、工具手柄等的涂装，广东是涂料生产大省，弹性漆产量占国内的一半还要多，其次是浙江的宁波、金华、温州等地区，尤其是余姚和慈溪两市，由于小家电、文具等对弹性漆需求旺盛，产量也比较大，此外江苏有少量生产，并逐步在发展。
注意事项
1. 常温表干燥2 h，实干燥24 h，重涂时间至少4 h。
2. 一般稀释加水量不大于5 %，稀释后应充分搅拌均匀。
3. 如果建筑物的基材本身已开裂，并且裂纹较大，在施工弹性涂料​之前，一定要用弹性腻子​填缝弥补找平，然后才可施工。
4. 由于弹性涂料的弹性是建立在一定的漆膜厚度上的，所以弹性涂料的施工要注意，弹性涂料的厚度要比普通涂料要比普通涂料厚的多，具体施工厚度可根据顾客对弹性的要求而定，漆膜越厚，弹性越强，弹性涂料不能和其它的非弹性涂料合并使用。
5. 施工弹性涂料时，基材一定要处理干净，不得有任何的灰尘和油污，太光的基材最好进行打毛后再施工，如果处理不当，弹性漆膜很容易被成片撕下。[1]